## TOKSISITAS SABUT KELAPA ( COCOS NUCIFERA L.) TERHADAP SEL FIBROBLAS SEBAGAI BAHAN PENGUAT RESIN KOMPOSIT

## TOXICITY OF COCONUT COIR (COCOS NUCIFERA L.) TO FIBROBLAST CELLS AS A COMPOSITE RESIN REINFORCING MATERIAL
1 Afrida Nurmalasari * , 2 Fani Pangabdian, 3 Twi Agnita Cevanti, 4 Yongki Hadinata Wijaya, 5 Diana Soesilo
1 Prodi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri 2,3,4,5 Departemen Ilmu Konservasi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia
Info Artikel Abstrak Sejarah Artikel : Submitted:2023-03-09 Accepted : 2023-06-05 Publish Online : 2023- 06-15 Latar belakang: Dalam kedokteran gigi bahan inovatif teknologi fiber-reinforced composite (FRC)  sedang  dalam  perkembangan.  Saat  ini  salah  satu  masalah  resin komposit serat yaitu berkurangnya sumber daya fosil. Potensi sabut kelapa ( Cocos nucifera L .)  sebagai pengganti  bahan penguat serat sintetis tinggi. Sebagai  bahan baru yang akan dikembangkan, serat sabut kelapa harus diuji biokompatibilitasnya dengan  uji  toksisitas. Tujuan: Untuk  mendapatkan  dosis  serat  sabut  yang  aman untuk mengetahui perbandingan fraksi volume serat dan matriks dalam pembuatan material  komposit  baru. Metode: Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah true experimental laboratory dengan desain post-test only group design . Uji toksisitas  dengan  uji  enzimatik  MTT  pada  sel  fibroblas  jaringan  Gingiva  (GT-1) terhadap  serat  sabut  yang  disintesis  dengan  pelarut  organik  etanol  96%  yang diencerkan 100 mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml dan 12,5 mg/ml serta sebagai kontrol dan media kontrol. Setiap sel dilakukan 6 kali pengulangan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  rata-rata  persentase  kematian  sel  pada  konsentrasi  12,5 mg/ml,  25  mg/ml,  50  mg/ml  dan  100  mg/ml  adalah  8,33  0,19%;  8,37  0,14%;
8,39  0,17%,  dan  8,30  0,21%. Simpulan: Sabut  kelapa  yang  disintesis  dengan etanol  96%  tidak  toksik  terhadap  sel  fibroblas  gingiva.  Namun,  peningkatan konsentrasi  ekstrak  sabut  kelapa  menyebabkan  peningkatan  persentase  kematian sel fibroblas GT1.
Kata Kunci:
Cocos nucifera L ; fiber-reinforced composite ; toksisitas

## Keywords:
Cocos nucifera L ; fiber-reinforced composite; toxicity

## Abstract
Background: Fiber-reinforced composite (FRC) technology is being developed as an innovative material in  dentistry. The depletion of fossil resources is a critical problem  for  today's  fiber  composite  resins.  Cocos  nucifera  L.(coconut  coir)  has high  potential  to  replace  synthetic  fiber  reinforcement  materials.  As  a  new material to be developed, coconut coir fiber must be tested for its biocompatibility with  a toxicity test. Purpose: To obtain a safe dose of coir fiber to  determine the ratio  of  the  volume  fraction  of  fiber  and  matrix  in  the  manufacture  of  new composite  materials. Methods: The  method  used  in  this  research  is  a  true experimental laboratory  with a post-test  only group design. Toxicity test  by MTT enzymatic test on Gingival tissue fibroblast cells (GT-1) on coir fiber synthesized with 96% ethanol organic solvent diluted 100 mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml and 12.5 mg/ml  as  well  as  control  and  control  media.  Each  cell  was  repeated  6  times. Results: Cell  death  average  percentage  at  concentrations  of  12.5  mg/ml,  25 mg/ml, 50 mg/ml and 100 mg/ml was 8,33  0,19%; 8,37  0,14% ; 8,39  0,17%, and 8,30  0,21%. Conclusion: Coconut coir synthesized with 96% ethanol is not toxic to gingival fibroblast cells. However, increasing the concentration of coconut coir extract caused an increase in the percentage of GT1 fibroblast cell death.
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pilihan  yang  efektif  dalam  bidang  kedokteran  gigi  yaitu  penggunaan  serat sebagai  bahan  restorasi  untuk  meminimalkan  permasalahan  utama  pada  fraktur  restorasi  gigi posterior.  Sebagai  solusi  inovatif  teknologi fiber-reinforced  composite  ( FRC)  sedang  dalam perkembangan.  Serat  dalam  FRC  berperan  memberikan transverse  strength yang  lebih  baik. Serat  juga  mengurangi shrinkage dalam  arah  tertentu  serta  memberikan residual  stress yang lebih  rendah  (Abouelleil et  al .,  2015).  Saat  ini  serat  yang  digunakan  dalam  FRC  adalah  serat sintetis.  Sebagian  besar  serat  sintetis  tidak  tersedia  pada  negara-negara  berkembang.  Dalam proses produksinya membutuhkan biaya yang sangat besar.
Masalah  resin  komposit  serat  yang  kritis  saat  ini  yakni  berkurangnya  sumber  fosil sehingga  untuk  menggantikan  serat  sintetis  banyak  dilakukan  eksplorasi  potensi  serat  alam (Arsyad  &  Salam,  2017;  Dixit et  al .,  2017).  Produk  polimer  berbasis  bahan  hijau  seperti tanaman  pertanian  dan  perkebunan  merupakan  dasar  untuk  membentuk  produk  yang  eco- efisien,  berkelanjutan  dan  bersaing  dengan  bahan  sintetis.  Pada  sisi  yang  lain  serat  alam  juga memiliki kekuatan yang bisa disejajarkan dengan serat sintetis. Bahkan untuk material tertentu serat  alam  dapat  mengungguli  serat  sintetis  (Arsyad  &  Salam,  2017;  Fronza et  al .,  2017). Berdasarkan penelitian Taha dkk, komposit PVA-HA dengan penguat catgut merupakan bahan yang biokompatibel tanpa menimbulkan efek toksisitas dan hipersensitivitas pada hewan coba, sehingga  berpotensi  digunakan  sebagai  bahan  penyambung  patah  tulang  (In  and Wahyuningtyas, 2010).
Saat ini bahan baku produk komposit di bidang industri serat sabut kelapa yang dikenal dengan nama latin Cocos nucifera L. ( coir ) sudah berkembang dan dimanfaatkan. Sabut kelapa yang sangat melimpah ialah  hasil samping dan bagian terbesar dari buah kelapa. Sabut kelapa mempunyai efek farmakologis yang penting dengan toksisitas rendah (Dixit et al ., 2017; Kruse et  al .,  2017).  Potensi coir sebagai  pengganti  bahan  penguat  serat  sintetis  tinggi.  Di  bidang material  kedokteran gigi, faktor penting  yang menentukan  struktur dan  sifat dari serat  sebagai bahan  penguat  komposit  yakni  tehnik  pemrosesan  seratnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  toksisitas  serat  sabut  kelapa  yang  dilakukan  proses  delignifikasi  dengan  perendaman menggunakan  larutan  alkali  dan  tekanan  hydrothermal  yang  kemudian  ditambahkan  urea  dan ethanol  96%.  Uji  toksisitas  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  uji  viabilitas  sel (Kruse et al ., 2017; Kumar & Pandey, 2013).

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  viabilitas  sel.  Serat  sabut  kelapa  yang diencerkan  100mg/ml,  50mg/ml,  25mg/ml  dan  12,5mg/ml  digunakan  pada  penelitian  yang dilakukan  di  Laboratorium  Research  Center  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Universitas  Airlangga Surabaya. Prosedurnya telah disetujui oleh Etika panitia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang  Tuah  Surabaya,  sesuai  etika  izin  No.  EC/020/KEPK-FKGUHT/IV/2022.  Sabut  kelapa dimasukkan  ke  dalam  reactor  hydrothermal  dengan  penambahan  organosolvent  berupa  60% ethanol  sampai  ¾  bagian  reactor  hydrothermal  terisi  (1g  :  20  ml).  Reaktor  hydrothermal kemudian  dimasukkan  kedalam muffle  furnace pada  temperature  150°C  selama  4  jam. Kemudian dilakukan pencucian dan penyaringan menggunakan aquadest dan dikeringkan atau
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023
yang  disebut  dengan  proses  delignifikasi.  Dilanjutkan  dengan  bubuk  sabut  kelapa  kering sebanyak  10g  yang  dimasukkan  ke  dalam  labu rotavapor  buchi atau  yang  disebut  dengan proses bleaching. Kemudian ditambahkan dengan 300 ml larutan berisi hidrogen peroksida 3% (H2O2)  bersama  dengan  4%  NaOH  pada  50°C  selama  180  menit  dalam rotary  vacuum evaporator . Setelah dipastikan busa yang terbentuk hilang, maka proses bleaching telah selesai. Kemudian  dipisahkan  slurry  dimasukkan  kedalam beaker  glass dan  didiamkan  beberapa  saat agar terjadi separasi antara selulosa padat dan cairannya.  Kurang lebih 3 kali proses bleaching dilakukan sampai dirasa warna selulosa mendekati putih. Sesudah pulp mendekati putih dirasa berwarna cerah dikeringkan ke dalam oven dengan suhu 80°C. Lalu pulp dilarutkan NaOH dan Urea dengan komposisi pulp : NaOH : Urea : demin = 1g : 1g: 4g: 14ml. Pengadukan dilakukan sampai  terlihat  selulosa  terlarut  dalam  larutan  basa  pada  suhu  ruang.  Pulp  yang  terlarut  dan yang tidak terlarut disaring lalu larutannya disimpan. Larutan antisolvent berupa ethanol 70%. dan 97% disiapkan. Setelah itu larutan selulosa dituangkan ke dalam antisolvent dengan rate 20 ml/min. Setelah terbentuk selulosa padat, diamkan hingga terjadi sedimentasi. Lakukan solvent exchange  dengan  cairan  di  atas  (ethanol)  diganti  air  demin  sampai  didapatkan  pH  mendekati pH  demin  dan  bau  ethanol  tidak  tercium.  Setelah  pH  netral  didapatkan  dan  bau  alkohol  tidak tercium,  slurry  dimasukkan  ke  dalam  beaker  glass  50  ml,  serta  dimasukkan  ke  dalam  freezer dengan suhu -25°C. Kemudian pada suhu -45° C dan tekanan 5 mTorr  selulosa beku di freeze drying sampai partikel kering terbentuk (Kumar & Pandey, 2013).

## HASIL PENELITIAN
Serat  sabut  kelapa  yang  diencerkan  100mg/ml,  50mg/ml,  25mg/ml  dan  12,5mg/ml  serta adanya kontrol media dan  kontrol sel terhadap sel Fibroblas Ginggival Tissue 1. Viabilitas sel nya  dilihat  dari  hasil  pembacaan  berupa optical  density (tingkat  absorbansi).  Angka optical density yang semakin  tinggi  maka  semakin  banyak  jumlah  sel Fibroblas  Ginggival  Tissue 1(GT1)  yang  hidup.  Pada  tabel  1  dapat  dilihat  nilai optical  density formazan  dalam  ekstrak sabut kelapa yang diukur dengan elisa reader .

## Tabel 1. Nilai rerata dan simpang baku dari sel mati
N        Rerata SD Kontrol media 8 .19350 .019235 Kontrol Sel 8 .43250 .035569 Konsentrasi 100mg 8 .30975 .214495 Konsentrasi 50mg 8 .33050 .193048 Konsentrasi 25mg 8 .36812 .146053 Konsentrasi 12.5mg 8 .39112 .173016 Valid N (listwise) 8
Nilai persentase viabilitas kontrol media diasumsikan 0%. Di sisi lain, nilai persentase viabilitas  kontrol  sel  diasumsikan  100%  (Kurniawati et  al., 2015).  Program  SPSS  17.0  yang mengolah taraf signifikansi 95% (p<0,05%) digunakan pada penelitian ini.
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023
Gambar 1. Grafik rerata kehidupan sel terhadap ekstrak serat sabut kelapa, simpang baku dan persentase sel hidup
Nilai  rerata  kehidupan  sel  pada  kelompok  kontrol  sel  paling  tinggi  sementara  nilai persentase kehidupan sel pada kelompok kontrol media paling rendah dapat dilihat di gambar 1. Data hasil penelitian yang menunjukkan tidak toksiknya ekstrak serat sabut kelapa terhadap sel Fibroblas  Ginggival  Tissue 1  pada  konsentrasi  100mg,  50mg,  25mg  dan  12.5mg  kemudian diuji  signifikansinya  dengan  tingkat  kesalahan  5%  (p<0,05)  dan  dianalisis  dengan  program SPSS  versi  17.0.  Sebelum  dilakukan  uji  hipotesis,  data  hasil  penelitian  diuji  normalitas distribusinya  dengan  uji Shapiro-Wilk dan  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut.  Uji Shapiro-Wilk digunakan karena jumlah sampel yang digunakan kurang dari 50 (Ma’ruf et al ., 2013).
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dengan Shapiro-Wilk Jenis perlakuan Shapiro-Wilk Statistic Df Sig. Absorbansi  Kontrol media .940 8 .610 Kontrol sel .865 8 .136 Konsentrasi 100mg .923 8 .457 Konsentrasi 50mg .936 8 .575 Konsentrasi 25mg .931 8 .521 Konsentrasi 12.5mg .990 8 .995
Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dapat dilihat bahwa setiap kelompok  perlakuan  memiliki  nilai  signifikansi  p>0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hasil  uji toksisitas  ekstrak  serat  sabut  kelapa  terhadap  sel Fibroblas  Gingival  Tissue 1  terdistribusi normal.
Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas varians dengan Levene
Levene Statistic              df1              df2             Sig.
3.417 5 42           .111
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023
Berdasarkan  hasil  uji  homogenitas  varians  dengan Levene diketahui  bahwa  nilai signifikansi  0.111  atau  dapat  diartikan  p>0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada perbedaan  varians  antara  kelompok  data  yang  dibandingkan  dengan  kata  lain  data  homogen. Dengan demikian uji dapat dilanjutkan dengan uji Oneway ANOVA.
Uji  ANOVA  digunakan  untuk  megetahui  ada  tidaknya  perbedaan  toksisitas  antara semua  kelompok  perlakuan  yaitu  pengaruh  ekstrak  serat  sabut  kelapa    terhadap  sel Fibroblas GT1.
Tabel 4 . Hasil Uji Anova ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Between Groups .275 5 .055 2.425 .051 Within Groups .953 42 .023 Total 1.228 47
Hasil Uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,051 lebih besar dari 0,05  (p>0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  toksisitas  yang  bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol sel.
Tabel 5. Hasil Uji Post Hoc LSD Media Sel 100 mg 50mg 25mg 12.5mg Media - 0.003 0.130 0.076 0.025 0.012 Sel 0.003 - 0.111 0.183 0.398 0.586 100mg 0.130 0.111 - 0.784 0.443 0.286 50 mg 0.076 0.183 0.784 - 0.620 0.425 25mg 0.025 0.398 0.443 0.620 - 0.762 12.5 mg 0.012 0.586 0.286 0.425 0.762 -
Hasil  uji  post  hoc  LSD  menunjukkan  nilai  signifikansi  pada  kelompok  kontrol  media dan kontrol sel, kelompok kontrol media dan konsentrasi 100mg, kelompok kontrol media dan konsentrasi  25mg,  dan  kelompok  control  media  dan  konsentrasi  12.5%  menujukkan  nilai  p< 0.05.  Artinya  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  kelompok  kontrol  media  dan  kontrol sel, kelompok kontrol media dan konsentrasi 100mg, kelompok kontrol media dan konsentrasi 25mg, dan kelompok control media dan konsentrasi 12.5%. Sedangkan untuk kelompok lainnya nilai  signifikansi  menunjukkan  nilai  p  >  0.05  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada perbedaan yang signifikan pada kelompok lainnya.

## PEMBAHASAN
Di  bidang  kedokteran  gigi,  syarat  bahan  yang  digunakan  yaitu  tidak  mengiritasi, non- toxic serta memiliki sifat biokompatibilitas. Efek yang merugikan terhadap lingkungan biologis baik lokal maupun sistemik tidak boleh terdapat pada bahan yang diproduksi. Uji sitotoksisitas secara  in  vitro  digunakan  pada  penelitian  ini  dikarenakan  lebih  mudah  dikontrol,  penilaian sistem  parameternya  lebih  sederhana,  mengurangi  variabel  pembaur  serta  lebih  spesifik  dalam penentuan  mekanisme  toksisitasnya.  Sitotoksisitas  suatu  bahan  dapat  dinilai  dengan  metode
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023
uji  enzimatik  menggunakan  pereaksi  3-(4,5-dimethylthiazol-  2-yl)  2,5-diphenyl  tetrazolium bromide  (MTT).    Dasar  uji  enzimatik  MTT  yakni  kemampuan  sel  hidup  diukur  berdasarkan aktivitas mitokondria dari kultur sel. Untuk pengukuran proliferasi seluler secara kuantitatif atau pengukuran  jumlah  sel  yang  hidup  uji  ini  banyak  digunakan  (Kumar  and  Pandey,  2013; Kurniawati et al ., 2015).
Pada hasil dapat diketahui bahwa tingkat konsentrasi serat sabut kelapa  semakin tinggi maka persentase kematian gingival fibroblas cells (GT1) semakin meningkat (Kurniawati et al., 2015).  Perubahan  permeabilitas  membran  sel  merupakan  pengaruh  yang  timbul  terhadap viabilitas  sel  GT1.  Sitotoksin  mempunyai  efek  sitotoksik  yang  bisa  mengakibatkan permeabilitas membran sel berubah atau kerusakan integritas membran sel sehingga trypan blue dapat  menembus  membran  sel.  Sel  menjadi  non  viabel  dan  kematian  sel  dapat  terjadi disebabkan  oleh  karena  membran  sel  yang  rusak. Trypan  blue dapat  menembus  membran  sel yang  non-viabel  sementara  membran  sel  yang  viabel  impermiabel  terhadap trypan  blue (Kurniawati et  al .,  2015;  Noorunnisa  Khanam, et  al .,  2010).  Semakin  besar  pengaruh  yang ditimbulkan  akan  menyebabkan  persentase  kematian  sel  semakin  bertambah  atau  dengan  kata lain  sel  mati  semakin  banyak.  Kematian  sel  diperkirakan  diperantarai  oleh  motif  biokimiawi yang  bisa  menjelaskan  kematian  sel  yang  terjadi  terkait  sitotoksisitas  suatu  bahan.  Motif biokimianya  yaitu:  1)Penipisan  kadar  ATP  (Adenosin  Triphosphate).  Enzim  yang  berperan dalam  pembentukan  ATP  yang  merupakan  suatu  bentuk  energi  yang  dalam  berbagai  aktivitas fungsional  sel  sangat  diperlukan  yakni  enzim  dehydrogenase  (Ma’ruf et  al .,  2013). Efek sitotoksik  suatu  sitotoksin  menyebabkan  enzim  dehidrogenase  tidak  aktif  sehingga berkurangnya  ATP  dan  mengganggu  aktivitas  sel  yang  bisa  berakibat  pada  kematian  sel. 2)Defek  pada  membran  sel.  Gambaran  umum  jejas  sel  berupa  permeabilitas  membran  selektif yang  hilang  atau  kerusakan  membran.  Mitokondria  tempat  dimana  ATP  diproduksi  dapat dipengaruhi  oleh  defek  ini.  Proliferasi  maupun  produksi  matriks  ekstra  seluler  dan  fibronektin merupakan aktivitas fungsional GT1, berkaitan dengan proses perbaikan jaringan gingiva, akan terganggu  apabila  paparan  sitotoksin  mengakibatkan  sel  non  viabel  atau  mengakibatkan  sel mengalami  jejas  yang  ireversibel.  Hal  itu  diakibatkan  oleh  karena  proses  mekanisme  seluler saling  berhubungan  dimana  apabila  salah  satu  komponen  sel  mengalami  jejas  akan mempengaruhi  semua  aktivitas  sel  termasuk  proses  perbaikan  jaringan  yang  memerlukan regenerasi  sel  yang  mengalami  jejas.  Apabila  paparan  tidak  bersifat  sitotoksik  sel  tetap  viabel dan sel tidak akan terganggu dalam aktivitas fungsionalnya (Kurniawati et al ., 2015; Ma’ruf et al ., 2013; Nurfajri and Arwizet, 2019).
Konsentrasi larutan uji dengan sitotoksisitasnya memiliki korelasi atau hubungan timbal balik.  Jumlah  sel  mati  semakin  banyak  seiring  konsentrasi  yang  bertambah.  Hal  tersebut menyebabkan konsentrasi larutan uji semakin tinggi, absorbansi sumuran semakin rendah maka dari  itu  semakin  kecil  persen  kehidupannya.  Sementara  itu,  pada  kontrol  DMSO  apabila dibandingkan kontrol sel, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsentrasi dan persen kehidupan.  Berdasarkan  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  diterangkan  bahwa  sabut kelapa  telah  diketahui  mengandung  senyawa  bioaktif  yang  dikaitkan  dengan  khasiatnya diantaranya, tannin,  flavonoid dalam  bentuk catechin dan epicatechin,  alkaloid dan saponin . Pada  beberapa  senyawa  aktif  dari  ekstrak  serat  sabut  kelapa  terdapat  efek  sitotoksik  yang  bisa menyebabkan  kematian  sel.  Inhibisi  aktivitas  proteosom  di  nukleus  merupakan  efek  sitotoksik
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023
yang  dimiliki  oleh  tannin  (Harsini  and  Febri,  2017;  Kurniawati et  al .,  2015;  Nurfajri  and Arwizet,  2019).  Proteosom  mempunyai  fungsi  yang  penting  dalam  proliferasi  hambatan  pada aktivitas  proteosom  akan  menghambat  proliferasi  sel  yang  bisa  mengakibatkan  kematian  sel. Senyawa  lain  yang  juga  mempunyai  efek  sitotoksik  yaitu  flavonoid.  Flavonoid  memiliki  efek sitotoksik  yang  tampak  dari  kemampuannya  dalam  menghambat  DNA  topoisomerase  yang terdapat  di  dalam  nukleus.  Replikasi,  transkripsi,  dan  rekombinasi  DNA  merupakan  tanggung jawab  topoisomerase  (Noorunnisa  Khanam et  al .,  2010).  DNA  topoisomerase  yang  terhambat akan mengakibatkan kerusakan double strand DNA permanen dan menghambat proses replikasi serta transkripsi DNA. Proses proliferasi dan differensiasi sel akan terhambat pula dan apoptosis terjadi.  Toksisitas  sel  bisa  ditimbulkan  oleh  saponin  sebab  efek  yang  diberikan  pada  reseptor kematian pada membran sel mitokondria. Hal tersebut mengakibatkan mitokondria melepaskan faktor-faktor  seperti  caspase  yang  memiliki  kemampuan  menginduksi  terjadinya  apoptosis (Kurniawati et al ., 2015; Nurfajri and Arwizet, 2019; Nurnasari and Nurindah, 2017).
Hasil Uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,051 lebih besar dari 0,05  (p>0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  toksisitas  yang  bermakna antara  kelompok  perlakuan  dengan  kelompok  kontrol  sel.  Penelitian  menunjukkan  rata-rata persentase kematian jumlah sel pada konsentrasi 12,5mg/ml, 25mg/ml, 50mg/ml dan 100mg/ml adalah  8,33  0,19%,   8,37  0,14%  , 8,39  0,17  % dan  8,30  0,21.   r a ar a       a ar       r     a a      a     r  fa              a     a  a         a        awa   10 .  Hal  tersebut didukung  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya,  bahwa  Ekstrak  kulit  batang  jambu  mete mengandung  asam  anakardat  dan  asam  galat.  Konsentrasi  0,2%  merupakan  konsentrasi  yang a             r a a        f  r   a     cara      v  r .  Ha             a     Ma’ruf          a a  a panjang  dan  posisi  serat  kaca  non-gigi  berpengaruh  pada  kekuatan  lentur  FRC  dalam  resin prostesis terikat. Serat kaca non-gigi dengan 4 panjang mm dan posisi kompresi memiliki yang terendah  kekuatan  lentur;  sementara  serat  kaca  non-gigi  dengan  Panjang  12  mm  dan  posisi tegangan memiliki yang tertinggi kekuatan lentur (Septiwidyati and Auerkari, 2019; Wulandari, Bahri, and Mappiratu, 2018).

## SIMPULAN
Pada  penelitian  secara in  vitro ini  didapatkan  simpulan  yaitu  peningkatan  konsentrasi ekstrak serat sabut kelapa menyebabkan peningkatan persentase kematian sel gingival fibroblast cells (GT1).  Secara  keseluruhan  Serat  sabut  kelapa  yang  disintesis  dengan  ethanol  96%  tidak bersifat toksik terhadap sel fibroblas gingiva.
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023

## REFERENSI
Abouelleil,  H. et  al. 2015.  Comparison  of  mechanical  properties  of  a  new  fiber  reinforced composite  and  bulk  filling  composites. Restorative  Dentistry  &  Endodontics. 38(2), e19–e30. https://doi.org/10.1016/j.dental.2021.12.029.
Arsyad,  M.  and  Salam,  A.  2017.  Analisis  Pengaruh  Konsentrasi  Larutan  Alkali  Terhadap Perubahan  Diameter  Serat  Sabut  Kelapa. INTEK:  Jurnal  Penelitian .  4(1),  10. https://doi.org/10.31963/intek.v4i1.90.
Dixit,  S. et  al .  2017.  Natural  fibre  reinforced  polymer  composite  materials  -  A  review.
Polymers from Renewable Resources. 8(2), 71–78.
https://doi.org/10.1177/204124791700800203.
Fronza,  B.M. et  al .  2017.  Characterization  of  inorganic  filler  content,  mechanical  properties, and  light  transmission  of  bulk-fill  resin  composites. Operative  Dentistry .  42(4), 445–455. https://doi.org/10.2341/16-024-L .
Harsini,  H.  and  Febri,  A.  2017.  Pengaruh  Variansi  Konsentrasi  Ekstrak  Kulit  Batang  Jambu Mete  terhadap  Sitotoksikitas  Sel  Fibroblas. Majalah  Kedokteran  Gigi  Indonesia , 2(1), 6. https://doi.org/10.22146/majkedgiind.10730 .
In,  F.  and  Wahyuningtyas,  E.  2010.  Protesa  Maksilofasial  dengan  Hollow  Bulb  Paska Hemimaxillectomy  pada  Kasus  Kehilangan  Seluruh  Gigi  Rahang  Atas. Majalah Kedokteran Gigi Indonesia . 17(1), 43.
https://doi.org/10.22146/majkedgiind.16020.
Kruse,  C.R. et  al .  2017.  The  effect  of  pH  on  cell  viability,  cell  migration,  cell  proliferation, wound closure, and wound reepithelialization:  In vitro and in vivo study. Wound Repair and Regeneration . 25(2), 260–269. https://doi.org/10.1111/wrr.12526 .
Kumar,  S.  and  Pandey,  A.K.  2013.  Chemistry  and  Biological  Activities  of  Flavonoids:  An
Overview Shashank. The Scientific World Journal. 16.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819096-8.00048-3.
Kurniawati,  Y. et  al. 2015.  Kultur  Primer  Fibroblas:  Penelitian  Pendahuluan. Majalah Kedokteran Andalas . 38(1), 33. https://doi.org/10.22338/mka.v38.i1.p33-40.2015 .
Ma’ruf,  M.T. et  al. (2013)  ‘U           a       a   K    sit  Polivinil  Alkohol-Hidroksiapatit dengan  Penguat  Catgut  sebagai  Bahan  Penyambung  Patah  Tulang. Jurnal Teknosains . 3(1), 1–80.
Noorunnisa  Khanam,  P. et  al .  2010.  Tensile,  flexural,  and  compressive  properties  of  coir/silk fiber-reinforced  hybrid  composites. Journal  of  Reinforced  Plastics  and Composites . 29(14), 2124–2127. https://doi.org/10.1177/0731684409345413.
Nurfajri  and  Arwizet.  2019.Analisis  Kekuatan  Tarik  Komposit  Serabut  Kelapa  Dan  Ijuk Dengan  Perlakuan  Alkali  (NaOH). Journal  of  Multidicsiplinary  Research  and Development . 1(4), 791–797.
Jurnal Wiyata, Vol. 10 No. 01 Tahun 2023
Nurnasari, E. and Nurindah, N. 2017. Karakteristik Kimia Serat Buah, Serat Batang, dan Serat Daun.
Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri . 9(2), 64–72.
https://doi.org/10.21082/btsm.v9n2.2017.64-72 .
Septiwidyati,  T.R.  and  Auerkari,  E.I.  2019.  Genotoxin  Effect  of  Composite  Resin .  Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) . 9(1), 8.
https://doi.org/10.24843/ijlfs.2019.v09.i01.p02.
Wulandari, A., Bahri, S. and Mappiratu, M. 2018. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Sabut Kelapa ( Cocos nucifera Linn ) pada Berbagai Tingkatan Ketuaan. Kovalen: Jurnal Riset Kimia . 4(3), 276–284. https://doi.org/10.22487/kovalen.2018.v4.i3.11854.